— 255 — 



die durch die Annahme erklärt werden mag, dass das Mineral eine Mischung 

 von FeS (spec. Gew. = 4.4—4.5) und FeS 2 (spec. Gew. = 5) sei. 



Nach einer sorgfältigen Discussion der gewöhnlichen Formen der Zer- 

 setzung dieser Mineralien und der hauptsächlichsten Thatsachen, welche 

 bezüglich ihrer Vergesellschaftung, ihrer Einschlüsse und ihrer gegenseiti- 

 gen Vertretung bekannt geworden sind, lenkt der Verf. die Aufmerksam- 

 keit auf die verschiedene Leichtigkeit, mit der verschiedene Vorkommen 

 von Pyrit durch oxydirende Einflüsse angegriffen werden nnd zeigt, dass 

 das Mineral aus den krystallinischen Schiefern sehr beständig ist, während 

 das aus Kohlenlagern und aus unveränderten klastischen Gesteinen rasch 

 Veränderungen erleidet, l Er erwähnt dann die verschiedenen Theorien, 

 welche zur Erklärung dieser Erscheinungen aufgestellt worden sind und 

 zeigt durch Analysen, dass die starke Anlage zur Zersetzung in manchen Ab- 

 änderungen nicht auf der Gegenwart von Einfachschwefeleisen beruht. Die 

 mikroskopische Untersuchung von Dünnschliffen von Pyrit und Markasit 

 von verschiedenen Fundorten führt zu folgenden Schlüssen : 1) Die Neigung 

 zur Zersetzung beim Markasit ist sehr schwach bei gut ausgebildeten com- 

 pacten Krystallen mit vollkommenem Glänze und grauer Farbe; aber sie 

 ist grösser in grünlich gefärbten Massen von niederem specifischem Gewicht. 

 2) Der Markasit und der Pyrit sind oft vergesellschaftet: a) in innig ge- 

 mischten Massen; b) in Knollen, die aus über einander liegenden Schalen 

 beider Mineralien oder ihrer Mengungen in verschiedenen Verhältnissen 

 bestehen ; c) in Pseudomorphosen nacheinander. 3) Alle in fortschreitender 

 Zersetzung befindlichen Vorkommen des Pyrits sind unrein, es sind innige 

 Gemenge von Markasit und Pyrit bei kleinster Vertheilung der beiden 

 Mineralien. 



Andere Schlüsse bezüglich der normalen Typen der drei Sulphide sind : 



1) Normaler Magnetkies hat das specifische Gewicht = 4.6 und be- 

 sitzt grössere Neigung zur Oxydation, die durch Beimischung von Markasit 

 und Pyrit veranlasst wird. 



2) Markasit hat eine zinnweisse Farbe, ist glänzend, das spec. Gew. 

 ist = 4.80, die Härte — 6.5 auf den meisten Flächen (= 6 auf mPöö 

 [hOl]) und die Neigung zu rascher Oxydation ist gross. 



3) Pyrit hat ein spec. Gew. = 5.01 und eine Härte = 6.5; er wi- 

 dersteht der Zersetzung standhaft. 



4) Die natürlichen Eisenkiese sind innige Gemenge der drei Minera- 

 lien, das Verhältniss der Mischung wird angezeigt durch die Dichtigkeit, 

 durch die Leichtigkeit der Zersetzung und durch andere veränderliche 

 physikalische Eigenschaften. 



Der Aufsatz schliesst mit Bemerkungen über die praktische Anwen- 

 dung der obenerwähnten Thatsachen zur Beurtheilung der Natur der Eisen- 

 kiese in der Kohle und in Bausteinen. W. S. Bayley. 



G-. J. Kunz: Precious Stones, Gems and Decorative Sto- 

 nes in Canada and British America. (Reprinted from the 1887. 



